092 



XXX — BLINDAGES ET PROJECTILES DE RUPTURE 



étrangers, la production totale, depuis l'JOO, des 



blindages cémentés de toute nature (Harwey et 



Krupp) fabriqués en France est d'à peu près 



35.000 tonnes. 



Alors que cinq usines fabriquent les blindages 



en acier spécial, quatre seulement produisent les 



plaques cémentées, l'usine de Saint-Etienne ne 



fabriquant que des blindages en acier spécial. Le 



prix de l'acier harweyé est d'environ 3 francs le 



kilog. 



S 7. — Conditions de recette. 



D'après ce que nous venons de voir, une des 

 caractéristiques de l'attaque des plaques cémentées 

 par les obus 

 coiffés est de 

 fournir pour 

 le coefficient 

 p des valeurs 

 voisines de 

 1,30; on peut 

 donc baser 

 une méthode 

 derecettesur 

 ce fait. 



D' autre 

 part, si l'on 

 tient compte 

 de l'emploi, 

 aujourd'hui 

 général, des 

 obus coiffés 

 dans toutes 

 les marines, 

 on pourra 

 également 

 asseoir la re- 

 cette sur le 

 degré de ré- 

 sistance of- 

 fert par les 

 plaques cémentées au tir des obus coiffés. 



La première méthode de recette est en usage en 

 France et en Angleterre, la seconde est suivie par 

 les Etats-Unis. Comme on peut toujours suivre 

 de près les opérations effectuées en usine, notam- 

 ment celles de la cémentation, et que cequ'ilimporte 

 en somme de connaître, c'est la résistance offerte 

 par la plaque lorsqu'elle est placée dans les condi- 

 tions du tir de combat, il semble que la deuxième 

 méthode soit plus logique que la première. 



Les tirs de recette des plaques sont toujours 

 effectués sous l'incidence normale, car c'est celle 

 qui est la plus désavantageuse pour la plaque. 



En France, l'épreuve de recette consiste dans le 

 tir de trois coups, dont le premier est tiré avec 

 R=l,30. Suivant que la plaque est ou non tra- 



versée, on tire les deux coups suivants avec 

 R = l,20ou R = l,40. 



La prime est accordée lorsque la plaque nVsi 

 pas traversée avec R^l,40, le rabais lorsqu'illi 

 ne lest pas avec R = l,20; lorsque la traversée rsi 

 obtenue avec cette dernière vitesse, la plaque i'> 

 rebutée. 



En Angleterre, la plaque doit fournir une noli 

 de mérite égale à i. 



VI. 



Aciiîii CHMKNTK Krupp. 



L'acier Krupp a été étudié en vue de supprimer 



la fragilité in- 

 hérente à ter- 

 laines variâ- 

 tes de plii- 

 ques cémen- 

 tées faliri- 

 quéesd'apii- 

 le procédr 

 Harwey. Le^ 

 procédés ili' 

 fabrication 

 qui le car.ic- 

 térisent mil 

 fait l'objet ilr 

 brevets atlir- 

 tés par la plu- 

 part des U'ii- 

 nes à blinda- 

 ges. 



Sa conipn- 

 silion ditlirr 

 de celle ili' 

 l'acier liai' 

 wey par unr 

 plus forte 

 proportion 

 de chrome et 

 de nickel. En moyenne, le pourcentage de ces élé- 

 ments est le suivant : 



— Aspccl, apris te tir, d'une plaque en ucier spéciul cémente ordinaire île 

 bonne qualité. {Usines de MM. Marrel frères.) 



C = 0,300 »o, 



Vx=l,»%, 



Ni = 3,1 



La cémentation, qui s'effectue comme dans le pro- 

 cédé Harwey, ne présente rien de particulier; elle 

 est suivie non d'un recuit, mais d'une première 

 trempe à l'huile (Si."»"), suivie elle-même d'une 

 deuxième trempe à l'eau (tîSj"), qui joue le rùle d' 

 revenu. 



Lorsque le travail de forgeage est terminé, la 

 plaque subit une troisième trempe, qui est la carac- 

 téristique du procédé Krupp. Pour cette trempe, on 

 doit, en effet, réaliser un chauffage inégal des deux 

 faces, de manière à ce que la face cémentée, étant 

 portée à une température plus élevée que la seconde 



